und der thermischen Methode etc. 
331 
war 1195°, welche demnach nicht weit von der Gleichgewichts- 
temperatur zwischen a- und /?-CaSi0 3 entfernt liegen wird. Die 
Umkehrung dieser Erscheinung konnte nicht hervorgerufen werden, 
sie erfordert die Anwendung von Katalysatoren, wie es Allen und 
White ausführten. Die Präparate wurden noch langsam bis un- 
gefähr 1500° erhitzt, ohne daß sich ein Schmelzvorgang bemerk- 
lich machte. 
II. 
Nachdem so die Methode ausprobiert war, wurden natürliche 
Feldspäte untersucht, um an diesen die Schmelzvorgänge zu stu- 
dieren. Es kamen Blättchen von Anorthit vom Vesuv, Adular 
vom St. Gotthard, Sanidin von Wehr am Laacher See und von 
Albit aus dem Pfitschtal zur Verwendung, nachdem sie sich bei 
starker Vergrößerung u. d. M. als einschlußfrei erwiesen hatten. 
Anort hit vom Vesuv. Dünne Spaltblättchen nach der 
Basis besaßen eine Auslöschungsschiefe gegen die Kante P M von 
37°. Dies deutet auf Beimengung von Albitsubstanz hin, dessen 
Menge sich hiernach zu etwa 5 bis 10°/o schätzen läßt. Dem 
entspricht es auch , daß die optische Achse im konvergenten 
polarisierten Licht fast ganz am Rande des Gesichtsfelds liegt. 
Mit steigender Temperatur ändert sich die Auslöschungsschiefe 
allmählich, der Kristallsplitter bleibt aber vollkommen klar bis 
zum Schmelzen. In der Tabelle 1 (p. 332) sind Angaben ge- 
macht über sein Verhalten oberhalb 1460° C (korr.). In ihr ist an 
Stelle der Temperatur die elektromotorische Kraft des Thermo- 
elements in Millivolt angegeben. 
Bei 15,43 M.V, einer Temperatur von 1485° C (korr.) ent- 
sprechend, würde etwa der Schmelzpunkt dieses Anorthits liegen. 
Der Sprung im Verhalten des Präparats ist hier ein sehr auf- 
fälliger. Vorher schreitet auf der Oberfläche des Kristalls eine 
durch Verunreinigungen bewirkte Auflösung ganz allmählich fort, 
ohne daß bei 15,38 M.V. zehn Minuten lang praktisch eine Ände- 
rung im Innern des Kristalls zu bemerken wäre. Bei 15,43 M.V. 
schiebt sich dann ziemlich rasch vom Rande aus eine Grenzlinie 
zwischen einer kristallinischen und amorphen Modifikation über das 
Präparat hin. Die doppelbrechenden Partien verschwinden und 
eine geringe Temperatursteigerung genügt, um das zunächst noch 
zähe Glas zu einem Tropfen zusammenfließen zu lassen. Die 
langsame Erhitzung verbürgt wohl, daß ein Überhitzen des Prä- 
parats ausgeschlossen ist, dann auch die Tatsache, daß eine Reihe 
anderer Splitter mit geringen Abweichungen gleiche Resultate 
geben. Wurden die Splitter nicht so weit erhitzt, daß Zusammen- 
schmelzen eintrat, so erhält man beim Abkühlen wohlkristallisierte 
Produkte, die meist aus nur einem Kristallindividuum bestehen und 
daher einheitlich auslöschen. Die Lage der optischen Achse ist 
von der ursprünglichen nicht verschieden. 
